PERBANDINGAN TINGKAT KEAWETAN KAYU SENGON ( Falcataria moluccana L. Nielsen) DAN KAYU SUGI ( Cryptomeria japonica D. Don) DENGAN EKSTRAK LIMBAH KULIT KAYU JATI ( Tectona grandis L.F.)

## TERHADAP SERANGAN RAYAP TANAH Coptotermes curvignathus Holmgren
The Comparison of Durability Level of Sengon Wood (Falcataria moluccana) and Sugi Wood (Cryptomeria japonica) with The Extract of Jati (Tectona grandis) Tree Bark Waste against the Subterranean Termites Attack  Coptotermes curvignathus Holmgren
Nofi Utari, Farah Diba, Lolyta Sisillia Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Jalan Imam Bonjol Pontianak 78124
Email : nofiutari99@gmail.com
Abstract
The  aim  of  the  study  was  to  obtain  a  comparison  of  the  durability  of  sengon  (Falcataria moluccana)  and  sugi  wood  (Cryptomeria  japonica)  after  preservation  with  Jati  (Tectona grandis)  tree  bark  waste  to  subterranean  termites  Coptotermes  curvignathus  Holmgren  attack and to determine the best concentration of wood preservation from Jati extract. Evaluation the durability of wood used the JIS K 1571 2004 standar method. Test parameters in the study were preservative  retention,  termite  mortality  and  weight  loss  of  the  wood  test  sample.  The  results showed the highest retention was achieved in Sengon wood of 0.466 kg /m 3 and the followed by Sugi wood which was 0.740 kg /m 3 . The lowest termites mortality value was in non-teated wood of Sengon wood with value 13.091%, and in other sengon wood which treated by extract of Jati bark  with  concentration  of 2%,  4%,  5%,  the termites  mortality  was  100%.  Meanwhile  in  Sugi wood  the  termites  mortality  in  non-treated  wood  was  12.576%  and  other  Sugi  wood  which treated by extract of Jati bark  with concentration of 1%, 2%, 3%, 4%, 5% the mortality  value reached 100%. The average percentage values of the highest weight loss was 15.483% in non- treated sugi wood, while the lowest weight loss was in sengon wood which was given 5% extract of teak bark  with a concentration of only  2.099%. The optimal concentration of Jati tree  bark for wood preservation to Sengon wood was on concentration 25, meanwhile in Sugi wood was on concentration 1%.
Keywords:  Cryptomeria  japonica,  ekstrak  kulit  kayu,  Falcataria  moluccana,  preservation, Tectona grandis

## PENDAHULUAN
Jenis  kayu fast telah  dimanfaatkan sebagai  bahan  baku  bangunan, furniture , mebel, kerajinan dan berbagai produk lain. Kayu fast  growing memiliki  kelas  awet yang  rendah,  sekitar  80–85%  kayu-kayu Indonesia memiliki keawetan rendah yang mudah  diserang  oleh  organisme  perusak kayu  (Yunasfi,  2008).  Jenis  kayu  yang memiliki  keawetan  rendah  dan  sering dimanfaatkan adalah kayu sengon
( Falcataria  moluccana ).  Pohon  sengon dapat  mencapai  tinggi  sekitar  30  –  45 meter dengan diameter batang sekitar 70 - 80  cm,  berat  jenis  kayu  sengon  rata-rata sekitar 0,33 dan termasuk kelas awet IV  - V  (Wiryadiputra,  2007).  Berbeda  dengan di Indonesia, di Jepang kayu dengan kelas awet rendah yang sering digunakan adalah kayu  sugi  ( Cryptomeria  japonica) .  Kayu sugi  memiliki  kelas  awat  rendah  yaitu termasuk  ke  dalam  kelas  awet  III
Vol. 8 (2) : 75 - 87
sementara kerapatannya berkisar 0,3 – 0,5 gr/  cm 3 (Savill,  2015)  dengan  kelas  awet yang  rendah  tersebut  kayu  sugi  rentan terhadap  serangan  organisme  perusak kayu.
Salah  satu  organisme  perusak  kayu kelas awet rendah yang banyak merugikan masyarakat  adalah  rayap.  Pengendalian rayap hingga saat ini masih mengandalkan penggunaan  bahan  pengawet  kimia, sehingga dianggap tidak ramah lingkungan  dan  berbahaya  bagi  manusia. Penggunaan  bahan  pengawet  kimia  juga memerlukan  biaya  yang  besar.  Limbah kulit kayu jati dapat dimanfaatkan sebagai bahan  pengawet  kayu  alami.  Penelitian sifat anti rayap zat ekstraktif kulit kayu jati ( Tectona grandis L.F.) juga telah
dilakukan  oleh  Sari  dan  Syafii  (2001) dilaporkan  bahwa  zat  ekstraktif  yang terdapat pada kulit kayu jati terutama pada fraksi  n-heksan  mempunyai  sifat  anti rayap  yang  relatif  tinggi  terhadap  rayap tanah C. curvignathus Holmgren. Menurut Fengel  dan  Wegener  (1995),  pada  kayu jati  terdapat  berbagai  kuinon,  yaitu kelompok naftokuinon (lapakol, dehidrolapakol) dan antrakuinon
(tektokuinon).  Selain  itu,  dalam  kayu  jati terdapat  juga  naftokuinon  dan  lapakol yang memiliki sifat toksik terhadap faktor biologis  perusak  kayu  (Lukmandaru  dan Takahashi, 2008).
Penelitian ini bertujuan untuk menguji keawetan kayu sengon ( Falcataria moluccana )  dan  kayu  sugi  ( Cryptomeria japonica ) yang direndam dengan menggunakan  ekstrak  limbah  kulit  kayu jati Tectona  grandis, pada  konsentrasi yang  berbeda terhadap  serangan  rayap tanah Coptotermes
curvignathus
Holmgren.,  mendapatkan  perbandingan tingkat keawetan kayu sengon F. moluccana dan  kayu  sugi C.  japonica , serta  untuk  mendapatkan  konsentrasi terbaik  dari  ekstrak  limbah  kulit  kayu  jati
( T.  grandis ) yang  efektif  untuk pengawetan  kayu  sengon F.  moluccana
dan kayu sugi C. japonica.

## METODE PENELITIAN
Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan di Laboratorium  Teknologi  Hasil  Hutan, Wood  Workshop Fakultas  Kehutanan,
Laboratorium  Riset  dan  Bioteknologi
Kimia Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura Pontianak selama ± 5 bulan. Alat dan Bahan Alat yang digunakan dalam penelitian
adalah Hammer  mill,  Meshscreen ukuran 40-60  Mesh,  Kompor, Kaliper, Oven listrik, Moisture  meter,  Vortex  mixer, Timbangan  analitik,  Termohigrometer, Gelas  uji.  Bahan  dalam  penelitian  ini adalah  Limbah  kulit  kayu  jati  yang diambil  di  KPH  Cepu  Perum  Perhutani Divisi  Regional  Jawa  Tengah,  Kayu Sengon  ( F.  moluccana) Kayu  Sugi  ( C. japonica ), Rayap Coptotermes curvignathus Holmgren.
Persiapan Sampel Uji Sampel uji dibuat dengan ukuran 2 x
2  x  1  cm  untuk  pengujian  ketahanan terhadap rayap disesuaikan dengan prosedur  uji  skala  laboratorium  JIS  K 1571-2004.
Proses Ekstraksi
Proses  ekstraksi  dilakukan  dengan merebus  serbuk  kulit  kayu  jati  berukuran 40  –  60  mesh  sebanyak  1  kg  dengan pelarut aquades sebanyak 10 liter selama 3 jam  (Bakri  dkk,  2012).  Larutan  hasil
ekstraksi  disaring  dengan  menggunakan kertas  saring  untuk  memisahkan  residu dengan  larutan  ekstrak.  Selanjutnya, larutan  ekstak  dioven  dengan  suhu  60 0 C untuk  menguapkan  pelarut  pada  ekstrak cair, sehingga didapatkan ekstrak padat. Rendemen  (kadar  ekstrak)  limbah  kulit kayu jati dihitung dengan rumus Rendemen ( % ) = Berat ekstrak (g) Bobot Serbuk (1-Kadar air) 100 %
Analisis  Fitokimia  ekstrak  limbah  kulit kayu jati
Analisis  fitokimia  yang  dilakukan berdasarkan  penelitian  Setyowati  dkk, (2014).  Kelompok  senyawa  yang  ingin diketahui  dalam  pengujian  ini  adalah alkoloid,  flavonoid,  terpenoid,  steroid, tannin, saponin, dan kuinon.
Uji  Ketahanan  Kayu  Terhadap  Serangan Rayap Tanah
Pengawetan  ketahanan  Kayu  Sengon dan  Kayu  Sugi  dengan  ekstrak  limbah kulit kayu jati terhadap rayap tanah  skala laboratorium  menggunakan  prosedur  JIS K  1571  2004.  Sampel  uji  direndam menggunakan  metode  perendaman  dingin selama  72  jam  dalam  larutan  esktrak dengan konsentrasi 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5%. Kayu sengon dan kayu sugi kemudian ditiriskan dan dikering udarakan selama 24 jam. Selanjutnya sampel uji dioven dengan suhu  60 ° C  selama  48  jam.  Retensi  bahan terhadap  sampel  uji  dihitung  dengan rumus:
R= WI-WO V ×K
Sampel  uji  yang  telah  direndam dengan bahan pengawet dimasukkan pada gelas  uji  berisi  pasir  steril  sebanyak  100 gram  dan dibasahi  dengan  10 ml aquades serta diberi kawat kasa. Tiap-tiap gelas uji
dimasukan  rayap C.  curvignathus dengan jumlah  rayap  sesuai  JIS  K  1571-2004 yaitu sebanyak 150 ekor rayap pekerja dan 15 ekor rayap prajurit yang sehat dan aktif yang  telah  dikondisikan.  Gelas  uji diletakkan pada wadah yang lembab yang telah  diberi  kapas  yang  sudah  dibasahi pada bagian bawah gelas guna pengkondisian  kelembaban  rayap  selama masa  pengujian.  Selanjutnya  wadah plastik  ditutup  dengan  kain  hitam  dan ditempatkan dalam ruangan gelap.
Pengamatan  dilakukan  7  hari  sekali selama  21  hari,  kemudian  dilakukan perhitungan mortalitas rayap dan
kehilangan berat sampel uji.
Mortalitas Rayap = M 1 M 2 ×100%
Kehilangan  berat  sampel  uji  dihitung dengan menggunakan rumus:
WL= W1-W2 W1 ×100%

## Analisis Data
Model  rancangan  percobaan  yang digunakan adalah RAL  (Rancangan  Acak Lengkap)  faktorial  dengan  2  faktor,  yaitu faktor  A  (jenis  kayu  yaitu  Kayu  Sengon dan Kayu Sugi) dan faktor B (konsentrasi bahan  pengawet  yaitu  1%,  2%,  3%,  4%, 5%),  masing-masing  dengan  4  kali ulangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kadar  Ekstrak  Limbah  Kulit  Kayu  Jati ( Tectona grandis )
Kadar  ekstrak  limbah  kulit  kayu  jati yang  diperoleh  melalui  metode  perebusan menggunakan  pelarut  aquadest  dengan perbandingan  1  :  10  adalah  sebesar 6,443%. Hasil ekstrak kulit kayu jati yang dihasilkan  lebih  tinggi  dari  penelitian Ichsan  (2011)  yang  mengekstrak  kulit
kayu suren dengan metode perebusan dan dihasilkan  ekstrak  hanya  sebesar  2,6%
serta lebih tinggi dari penelitian Lukmandaru  (2009)  rendemen  kayu  jati yang  dihasilkan  dari  ekstraksi  air  panas hanya  sebesar  2,24%.  Nilai  kadar  ekstrak yang  didapatkan  tergolong  dalam  kelas tinggi.
Menurut  Lestari  dan  Pari  (1990) berdasarkan komponen kimia kayu Indonesia,  zat  ekstraktif  kayu  termasuk kelas  tinggi  jika  kadar  ekstraktif  lebih besar  dari  4%,  kelas  sedang  jika  kadar ekstraktif  2-4%  dan  kelas  rendah  jika kadar ekstraktif kurang dari 2%. Senyawa yang  terkandung  dalam  kulit  kayu  jati
memiliki  kepolaran  yang  tinggi  sehingga penggunaan  pelarut  air  akan  lebih  efektif untuk  mengekstraksi  senyawa  tersebut. Menurut Heinrich dkk (2004) metode cara panas  dapat  menghasilkan  ekstrak  yang lebih  banyak,  pelarut  yang  digunakan lebih sedikit (efisiensi bahan), waktu yang digunakan  lebih  cepat,  dan  sampel diekstraksi secara sempurna karena dilakukan berulang-ulang.
Analisis  Skrining  Fitokimia  Kulit  Kayu Jati ( Tectona grandis )
Hasil  skrining  fitokimia  ekstrak limbah kulit kayu jati disajikan pada Tabel 1.
Tabel  1.  Skrining  Fitokimia  Ekstrak  Limbah  Kulit  Kayu  Jati  ( Tectona  grandis )
( Screening  of  phytochemistry  of  extract  tree  bark  waste  of  Jati  (Tectona grandis)) Uji Fitokimia Pereaksi Hasil Kesimpulan Alkaloid Mayer Terbentuk endapan putih Positif (+++) Wagner Terbentuk warna coklat kekuningan Positif (++) Dragendroff Terbentuk warna jingga Positif (+) Flavonoid Mg + HCl Terbentuk warna jingga Positif (+++) Terpenoid Liebermann-burchard Terbentuk warna coklat kemerahan Positif (+++) Steroid Liebermann-burchard Tidak terbentuk warna hijau Negatif (-) Saponin Air + HCl Terbentuk busa stabil Positif (++) Tanin FeCl 3 1% Terbentuk warna hijau kehitaman Positif (+++) Kuinon NaOH 1 N Terbentuk warna merah Positif (++) - : Tidak ada + : Sedikit ++ : Sedang +++ : Banyak
Retensi Ekstrak Limbah Kulit Kayu Jati ( Tectona grandis )
Menurut Barly dan Permadi (1988) retensi  adalah  bahan  pengawet  yang tertinggal  atau  diserap  oleh  kayu  pada
satuan  tertentu  yang  dinyatakan  dalam
kg/m 3 .  Nilai  rata-rata  retensi  estrak limbah kulit kayu jati ( T. grandis) pada kayu  sengon  ( F.  moluccana )  dan  kayu sugi  ( C.  japonica )  disajikan  pada Gambar 1.
Vol. 8 (2) : 75 - 87
Gambar  1.  Nilai  Rata-rata  Retensi  Ekstrak  Limbah  Kulit  Kayu  Jati  ( Tectona  grandis )  pada Masing-masing  Konsentrasi  yang  Diberikan  pada  Kayu  Sengon  ( Falcataria moluccana )  dan  Kayu  Sugi  ( Cryptomeria.  japonica ) (The  average  values  of retention of tree bark  waste of Jati(Tectona grandis) on Sengon wood (Falcataria moluccana) and Sugi wood (Cryptomeria. japonica)
Gambar  1  menunjukkan  bahwa  nilai rata-rata  retensi  pada  kayu  sengon  dan kayu sugi berbeda pada setiap konsentrasi. Semakin besar konsentrasi ekstrak limbah kulit  kayu  jati  yang  diberikan  maka  rata- rata  retensi  semakin  besar.  Nilai  rata-rata retensi  pada  kayu  sengon  berkisar  antara 0.010  kg/m 3 sampai  0.466  kg/m 3 .  Nilai retensi  terendah  yaitu  0.010  kg/m 3 yang merupakan  nilai  rata-rata  retensi  pada konsentrasi  1%.  Sementara  nilai  tertinggi rata-rata  retensi  pada  kayu  sengon  adalah 0.466  kg/m 3 pada  konsentrasi  5%.  Sama halnya  dengan  kayu  sengon,  kayu  sugi memiliki  nilai  rata-rata  retensi  berkisar antara  0.050  kg/m 3 sampai  0.740  kg/m 3 . Nilai  rata-rata  retensi  terendah  dan tertinggi terdapat pada konsentrasi 1% dan 5%.
Rendahnya  daya  serap kayu terhadap larutan  bahan  pengawet,  terjadi  karena pori-pori  kayu  dengan  persentase  rongga yang  kecil  sehingga  tidak  mampu menyerap secara optimal sehingga tingkat penyerapan  larutan  bahan  pengawet
berbeda-beda,  selain  itu  tingkat  kadar selulosa  dan  lignin  di  dalam  kayu mempengaruhi  tingkat  penyerapan  kayu terhadap  bahan  pengawet,  selanjutnya berat  jenis  kayu  berhubungan  langsung dengan  porositas  atau  proporsi  volume rongga kosong Martawijaya dkk (1989).
Struktur  anatomi  kayu  sengon  dan kayu  sugi  sangat  berbeda,  kayu  sengon merupakan  jenis  kayu  daun  lebar  yang memiliki  kerapatan  0,23  -  0,5  gr/cm 3 (Martawijaya  dkk,  1989)  sementara  kayu sugi  merupakan  kayu  daun  jarum  atau konifer  yang  memiliki  kerapatan  berkisar 0,3  –  0,5  gr/cm 3 (Savill,  2015).  Menurut Martawijaya  dkk  (1989)  macam  dan bentuk sel – sel penyusun kayu daun lebar lebih beragam  dibandingkan dengan  kayu konifer, sehingga struktur kayu daun lebar sering  disebut lebih kompleks (heterogen) dibandingkan  struktur  kayu  konifer  yang sangat  sederhana.  Lebih  lanjut  Wahyudi (2013)  menjelaskan  bahwa  secara  umum kayu  konifer  lebih  mudah  diawetkan dibandingkan dengan kayu daun lebar.
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0 k g /m 3 Konsentrasi Kayu Sengon Kayu Sugi Re te ns i K ay u S eng on da n K ay u S ug i 0% 1% 2%                      3%
4%                    5%
Menurut  Martawijaya  dkk  (19893) ukuran  pori  dibagi  menjadi  3  kategori yaitu kecil apabila ukuran pori < 100 µm, sedang 100-200 µm, dan besar > 200 µm. Ukuran  diameter  pori  kayu  sengon tergolong sedang yaitu berukuran 140-200 µm, sedangkan jumlah pori per satuan luas pada  kayu  sengon  tergolong  sedikit  yaitu 1-3  per  mm 2 sesuai  kategori  yang dinyatakan  oleh  Martawijaya  dkk  (1989) yaitu jumlah pori persatuan luas dikatakan sedikit apabila jumlah pori <5 sel per mm 2 , sedang bila jumlah pori 5-10 sel per mm 2 , dan  banyak  jika  jumlah  pori  >  10  sel  per mm 2 .  Kadar  selulosa  pada  kayu  sengon mencapai
49,4% lebih rendah
dibandingkan  kadar  selulosa  pada  kayu sugi  yang  hanya  sebesar  46,2%  hal  ini diduga  merupakan  salah  satu  faktor  yang menyebabkan  nilai  retensi  pada  kayu sengon  lebih  rendah  daripada  kayu  sugi. Sementara  itu,  pada  potongan  melintang
batang  kayu  sugi  memiliki  sel  berukuran 175  µm  dan  270  µm  pada  lapisan sekundernya  (Ion,  2009).  Ukuran  sel  pori pada  kayu  sugi  lebih  besar  daripada ukuran  sel  pori  kayu  sengon,  sehingga bahan  pengawet  lebih  mudah  masuk kedalam  kayu  sugi  dibandingkan  kayu sengon.
Mortalitas  Rayap  Tanah  ( Coptotermes curvignathus Holmgreen) Hadikusumo  (2004)  menyebutkan bahwa  perlakuan  pengawetan  disebut efektif apabila nilai kematian rayap adalah 100%  dan  minimal  70%.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  ekstrak  limbah  kulit kayu  jati  efektif  digunakan  sebagai  bahan pengawet terhadap rayap karena nilai rata- rata  mortalitas  pada  konsentrasi  2%  yang diberikan pada kayu sengon dan kayu sugi mencapai 100%. Nilai rata-rata persentase mortalitas  rayap  tanah  disajikan  dalam Gambar 2.
Gambar  2.    Nilai  Rata-rata  Persentase  Mortalitas  Rayap  Tanah  ( C.  curvignathus )  Terhadap  Perlakuan Konsentrasi  Ekstrak  Limbah  Kulit  Kayu  Jati  ( T.  grandis) pada  Kayu  Sengon  ( F. moluccana )  dan  Kayu  Sugi  ( C.  japonica ) (The  average  values  of  termites  mortality  on Sengon  wood  (Falcataria  moluccana)  and  Sugi  wood  (Cryptomeria.  japonica)  which preservation by tree bark waste of Tectona grandis)
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 0 P er se n ta se Konsentrasi Kayu Sengon Kayu Sugi 0 %             1%             2%            3%              4%              5% M ort al it as Ra y ap pa da K a y u S en g on da n K a y u S u g i
Semakin  tinggi  konsentrasi  yang diberikan,  maka  nilai  rata-rata  mortalitas rayap  semakin meningkat berkisar antara 13.091% sampai 100% pada kayu sengon dan  12.576%  sampai  100%  pada  kayu sugi.  Ekstrak  limbah  kulit  kayu  jati memiliki  senyawa  aktif  yang  bersifat toksik  terhadap  rayap  yaitu  senyawa alkaloid, flavonoid, tannin, saponin terpenoid dan kuinon, didukung penelitian Pasaribu  dan  Setyawati  (2011)  yang menyatakan  hasil  uji  fitokimia  senyawa ekstrak  kulit  kayu  raru  mengandung senyawa  flavanoid,  tannin,  saponin, triterpenoid  dan  hidrokuinon.  Sejumlah senyawa  aktif  telah  diidentifikasi  dari sejumlah tanaman keras sebagai anti rayap dan  anti  fungi.  Menurut  Sastrodiharjo (1999), senyawa bioaktif yang terkandung tersebut  diduga  memiliki  peranan  yang sangat besar dalam meningkatkan sifat anti rayap dalam mematikan rayap.
Hasil penelitian juga ditunjang pendapat  (Sudrajat,  2012),  tanaman  yang mengandung  golongan  senyawa  alkaloid, saponin,  polifenol,  flavonoid,  steroid  dan terpenoid telah banyak diteliti mempunyai potensi  sebagai  pestisida  alami,  dan  telah dilaporkan  pula  mempunyai  aktivitas  anti rayap  yang  kuat  terhadap  rayap  tanah Coptotermes sp.  Tarumingkeng  (1992) menyebutkan  bahwa  kemungkinan  lain dari  pengaruh  bahan  pengawet  yang digunakan terhadap kematian rayap adalah sebagai  penghambat  sintesis  protein  yang dapat  merusak  fungsi  (integrita  membran sel) rayap yang pada akhirnya menghambat  proses  ganti  kulit  rayap.
Sedangkan rayap yang mati pada kayu uji kontrol diduga disebabkan oleh ketidakmampuan rayap untuk
menyesuaikan  diri  dengan  lingkungan baru  dan  dihadapkan  pada  kondisi  tidak ada pilihan bahan makanan lain.
Secara  umum,  besar  konsentrasi  zat ekstraktif  yang  diberikan  mempunyai korelasi  positif  dengan  mortalitas  rayap dimana  peningkatan  konsentrasi  ekstrak sejalan  dengan  peningkatan  mortalitas rayap.  Pola  ini  menurut  Syafii  (2000b) menunjukkan bahwa ekstrak yang ditambahkan  tersebut  mempunyai  daya racun  terhadap  perkembangan  rayap. Sebaliknya pada perlakuan kontrol tingkat mortalitas  yang  terjadi  cukup  lama  dan rendah kuantitas yang berarti pada tingkat ini  daya  tahan  rayap  tanah  cukup  tinggi. Sifat trofalaksis rayap juga diduga sebagai penyebab  matinya  rayap  pada  uji  yang diberi  perlakuan.  Tambunan  dan  Nandika (1989),  menyatakan  bahwa  terdapat  sifat trofalaksis,  yaitu  sifat  rayap  untuk berkumpul mengadakan  pertukaran  bahan makanan  antara  rayap  pekerja  dan  rayap prajurit. Kasta prajurit memperoleh
makanannya  dari  kasta  pekerja  melalui peristiwa  trofalaksis.  Sehingga  dari  sifat rayap tersebut akan mempercepat penyebaran racun saat mengadakan pertukaran bahan makanan sehingga rayap tersebut mati.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa tingkat aktivitas anti rayap ekstrak limbah kulit  kayu  jati  yang  digunakan  untuk mengawetkan kayu  sengon  dan kayu  sugi memiliki  aktivitas  anti  rayap  sangat  kuat dengan  nilai  rata  –  rata  mortalitas  pada konsentrasi 2%,  3%, 4%, dan  5%  sebesar 100%  pada  kedua  kayu.  Konsentrasi  1% pada  kayu  sengon  menunjukan  aktivitas anti  rayap  sedang  dengan  nilai  rerata mortalitas sebesar 59,091%. Nilai rata-rata
persentase  mortalitas  pada  kayu  sengon dan  kayu  sugi  pada  perlakuan  kontrol masing  –  masing  hanya  sebesar  13,091% dan 12,576%  yang aktivitas anti rayapnya termasuk ke dalam kategori lemah.
Kehilangan  Berat  Sampel  Uji  Kayu Sengon ( F. moluccana ) dan Kayu Sugi
( C. japonica )
Hasil perhitungan persentase rata-rata kehilangan  berat  kayu  sengon  dan  kayu sugi  yang  didapatkan  disajikan  pada Gambar 3.
Gambar  3.  Nilai  Rata  –  rata  Persentase  Kehilangan  Berat  Sampel  Kayu  Sengon  ( Falcatria moluccana )  dan  Kayu  Sugi  ( Cryptomeria  japonica )  dengan  Konsentrasi  Ekstrak Limbah  Kulit  Kayu  Jati  ( T.  grandis )  yang  Berbeda (The  average  values  of  wood weight loss on Sengon wood (Falcataria moluccana) and Sugi wood (Cryptomeria. japonica)  which  preservation  by  tree  bark  waste  of  Jati  (Tectona  grandis)with different concentration
Gambar  3  menunjukkan  bahwa angka kehilangan berat tertinggi
terdapat  pada  perlakuan  kontrol  baik pada  kayu  sengon  maupun  kayu  sugi. Kehilangan  berat  pada  kontrol  kayu sugi mencapai 15,483% yang merupakan nilai kehilangan berat tertinggi  dibandingkan  nilai  kehilangan berat  kayu  sengon  dan  sugi  yang  diberi perlakuan  konsentrasi  ekstrak.  Nilai rata-  rata  persentase  kehilangan  berat pada kayu sengon berkisar dari 2,099% sampai  15,074%.  Kehilangan  berat sampel  uji  kayu  sengon  semakin menurun  seiring  dengan  penambahan ekstrak  kulit  kayu  jati  dari  konsentrasi 1%  ke  5%.  Nilai  kehilangan  berat
sampel uji kayu sengon dengan konsentrasi  ekstrak  dari  1%  sampai  5% berturut  –  turut  adalah  10,593%, 9,662%, 6,224%, 5,972%, 2,099%.
Nilai  rata  –  rata  persentase kehilangan  berat  pada  sampel  uji  kayu sugi  berkisar  dari  2.517%  sampai 15.483%.  Nilai  rata-  rata  persentase kehilangan  berat  pada  kayu  sugi  yang diberi  perlakuan  konsentrasi  ekstrak limbah  kulit  kayu  jati  dari  konsentrasi 1%  sampai  5%  berturut-turut  adalah sebesar  6.116%,  4.235%,  4.148%, 3.506%, 2.517%.
Semakin  tinggi  konsentrasi  ekstrak limbah  kulit  kayu  yang  diberikan  pada kayu sengon dan kayu sugi
0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 P er se n ta se Konsentrasi Kayu Sengon Kayu Sugi 0%               1%             2%                 3%                4%             5% K eh il an g a n B er at K a y u S e n g o n d an K ay u S u g i
menyebabkan  nilai  kehilangan  berat semakin  rendah.  Hal  ini  terjadi  karena kandungan  ekstrak  limbah  kulit  kayu jati  bersifat  toksik  terhadap  rayap sehingga konsumsi makan rayap
semakin turun. Menurunnya laju konsumsi  rayap  dikarenakan  adanya senyawa  bioaktif  yang  terdapat  dalam ekstrak  limbah  kulit  kayu  jati  yang dapat  menghambat  aktivitas  makan rayap  yang  menyebabkan  kehilangan berat  contoh  uji  semakin  menurun. Daya  racun  ekstrak  limbah  kulit  kayu
jati terhadap rayap tanah C. curvignathus ditunjukkan dengan adanya  penghambat  aktivitas  makan rayap  pada  contoh  uji  yang  telah  diberi perlakuan.  Daya  racun  dari  kulit  kayu jati diduga berkaitan dengan kandungan bioaktif  yang  dimilikinya  mencakup senyawa  alkaloid,  flavonoid,  terpenoid, tanin,  saponin  dan  kuinon.  Sampel  uji kayu sengon setelah pengujian terhadap rayap  tanah  dapat  dilihat  pada  Gambar 4.
Gambar  4.  Sampel  Uji  Kayu  Sengon  ( Falcataria.  moluccana )  Setelah  Pengujian  Terhadap Rayap  Tanah  ( Coptotermes.curvignathus )    a1bo  (kontrol)  ;  a1b1  (konsentrasi ekstrak 1%) ; a1b2 (konsentrasi ekstrak 2%) ; a1b3 (konsentrasi ekstrak 3%) ; a1b4 (konsentrasi  ekstrak  4%)  ;  a1b5  (konsentrasi  ekstrak  5%)  ( Sengon  wood (Falcataria. moluccana) after treated to subterranean termites Coptotermes.curvignathus;    a1bo  (control)  ;  a1b1  (concentration  1%)  ;  a1b2 (concentration  2%)  ;  a1b3  (concentration  3%)  ;  a1b4  (concentration  4%)  ;  a1b5
(concentration 5%))
Berdasarkan  SNI  01-7207-2006
kelas  ketahanan  kayu  terhadap  rayap tanah  pada  sampel  uji  kayu  sengon tanpa perlakuan termasuk kedalam kelas IV  yaitu  sangat  buruk,  nilai  kehilangan berat sampel uji berkisar antara 10.96% -  18.94%.  Kayu  sengon  yang  diberi perlakuan  konsentrasi  ekstrak  1%  dan 2%  kelas  ketahanan  kayu  terhadap
rayap  meningkat  menjadi  kelas  sedang, nilai  ketahanan  kayu  terhadap  rayap pada  kelas  III  berkisar  antara 7.50%  – 10.96%. Konsentrasi  3%  dan  4%  dapat meningkatkan  kelas  ketahanan  kayu sengon  terhadap  rayap  menjadi  kelas  II (tahan)  yang  nilai  kehilangan  beratnya berkisar  antara 3.52% –  7.50%. Ketahanan  kayu  sengon  terhadap  rayap
tanah  masuk  kedalam  kategori  sangat tahan  pada  saat  pemberian  konsentrasi ekstrak  limbah  kulit  kayu  jati  5%, dimana  kehilangan  berat  sampel  kayu sengon  kurang  dari  3.52%.  Berbeda halnya  dengan  kayu  sengon,  kayu  sugi
memiliki kriteria ketahanan kayu terhadap rayap tanah sendiri. Sampel uji kayu  sugi  setelah  pengujian  terhadap rayap  tanah  dapat  dilihat  pada  Gambar
5.
Gambar  5.  Sampel  Uji  Kayu  Sugi  ( Cryptomeria  japonica )  Setelah  Pengujian  Terhadap  Rayap Tanah ( Coptotermes curvignathus ) a2bo (kontrol) : a2b1 (konsentrasi ekstrak 1%) ; a2b2  (konsentrasi  ekstrak  2%)  ;  a2b3  (konsentrasi  ekstrak  3%)  ;  a2b4  (konsentrasi ekstrak  4%)  ;  a2b5  (konsentrasi  ekstrak  5%)  ( Sugi  wood ( Cryptomeria  japonica ) after treated with subterranean termites (Coptotermes curvignathus) a2bo (control) : a2b1 (concentration 1%) ; a2b2 (concentration 2%) ; a2b3 (concentration 3%) ; a2b4 (concentration 4%) ; a2b5 (concentration 5%)
Kehilangan  berat  pada  sampel  uji
kayu sugi pada  perlakuan kontrol menunjukan kelas ketahanan kayu terhadap  serangan  rayap  termasuk  ke dalam  kelas  IV  (buruk)  nilai  ketahanan kayu  terhadap  rayap  tanah  berkisar 10.96%  -  18.94%.  Pada  perlakuan pemberian  konsentrasi  1%,  2%,  3%,  4% ketahanan  kayu  terhadap  serangan  rayap meningkat menjadi kelas II (sedang), nilai ketahanan  kayu  terhadap  rayap  berkisar 3.52%  –  7.50%.  Konsentrasi  5%  dari ekstrak  limbah  kulit  kayu  jati  dapat meningkatkan  kelas  ketahanan  kayu  sugi terhadap  rayap  tanah  menjadi  kelas  I
(tahan)  dimana  nilai  kehilangan  berat sampel  uji  kurang  dari 3.52%. Hasil  ini sesuai dengan penelitian Muslich dan Jasni (2004), bahwa konsentrasi pengawet yang lebih tinggi dapat meningkatkan ketahanan kayu terhadap rayap Pola pengumpanan yang menghadapkan  rayap  hanya  pada  satu pilihan makanan yang diberikan memberikan  pengaruh  terhadap  besarnya persentase  kehilangan  berat  sampel  uji. Hal  ini  dikarenakan  dalam  keadaan terpaksa  rayap  memakan  bahan  makanan yang  diberikan.  Adapun  kemungkinan mekanisme  perbedaan  nilai  kehilangan
Vol. 8 (2) : 75 - 87
berat contoh uji antara lain pada taraf awal, rayap akan melakukan penyesuaian dengan lingkungan hidup yang disediakan sehingga  aktivitas  makan  rayap  masih rendah.  Rayap  yang  tidak  mampu menyesuaikan diri akan mati. Rayap yang berhasil menyesuaikan diri dengan lingkungan  hidup  yang  disediakan  akan melakukan  orientasi  makanan.  Orientasi semacam  ini  dapat  berlangsung  secara acak  dan  dapat  pula  berlangsung  karena pengaruh  tertentu  misalnya  oleh  sejenis bau  yang  berasal  dari  makanan  yang diberikan.  Selanjutnya  rayap  mencoba mencicipi makanan yang diberikan dengan menggigit  bagian  permukaan  makanan. Bila  bagian  tersebut  tidak  cocok,  rayap akan  beralih  ke  bagian  lain  sampai ditemukan  bagian  yang  sesuai  dan memenuhi  syarat  sebagai  makanan.  Bila makanan itu sesuai, rayap akan meneruskan  makan.  Sebaliknya  bila makanan itu tidak memenuhi syarat, rayap
akan meninggalkan makanan yang disediakan  dan  memilih  tidak  makan. Rayap  yang lemah akan berangsur-angsur mati  (Tambunan  dan  Nandika,  1989). Kehilangan  berat  sampel  uji  memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan  pengamatan  mortalitas  namun memiliki  fenomena  yang  sama  yaitu dimana  semakin  besar  konsentrasi  zat ekstraktif yang diberikan ke dalam sampel uji  maka  nilai  mortalitas  akan  semakin meningkat  dan  nilai  kehilangan  beratnya menurun.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:
1. Ekstrak  limbah  kulit  kayu  jati  ( T. grandis ) dapat meningkatkan keawetan
kayu  sengon ( F.  moluccana ) dan  kayu sugi ( C. japonica ) yang direndam pada konsentrasi  yang  berbeda terhadap serangan  rayap  tanah Coptotermes curvignathus Holmgren
2. Tingkat  keawetan  kayu  sengon  ( F. moluccana ) lebih rendah dibandingkan dengan kayu sugi ( C. japonica )
3. Konsentrasi terbaik dari ekstrak limbah kulit kayu jati ( T. grandis ) yang efektif untuk  pengawetan  kayu  sengon  ( F. moluccana )  adalah  konsentrasi  2%, sementara  konsentrasi  terbaik  untuk pengawetan  kayu  sugi  ( C.  japonica ) terhadap  rayap  tanah Coptotermes curvignathus Holmgren  adalah  pada konsentrasi 1%.

## Saran
Perlu  dilakukan  penelitian  lanjutan untuk fraksinasi komponen ekstrak limbah kulit kayu jati ( T. grandis ) dan melakukan pengujian  terhadap  organisme  perusak kayu lain seperti jamur.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada Dr. Farah Diba, S. Hut, M.Si. dan Lolyta  Sisillia  S.  Hut,  M.  Si  yang  telah membimbing dalam penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Bakri, S, Fahriza, A, Tricahyana, B., 2012,
Serbuk Gergajian Kayu Jati ( Tectona  grandis )  Sebagai  Bahan
Pengawet  Kayu  Durian  ( Durio zibethinus ), Jurnal  Riset  Industri
Hasil Hutan , 4 (2): 28-35 Barly,  dan  Permadi,  P.,  1988,  Metode Pengawetan Kayu Menurut Perendaman Panas – Dingin, Jurnal
Penelitian  Hasil  Hutan, Vol.  5  (5):
265 – 268.
Fengel,  D,  dan  Wegener,  G.,  1984, Kayu (Kimia,  Ultrastruktur,  dan  Reaksi-
reaksi) , Diterjemahkan oleh Hardjonosastro  Hamidjojo,  Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Hadikusumo,  S.A.,  2004, Pengawetan Kayu. Fakultas Kehutanan , Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Heinrich,  M,  Barnes,  J,  Gibbons,  S, Williamso,  Elizabeth,  M.,  2004. Fundamental  of  Pharmacognosy and Phytotheraphi , Hungary, Elsevier.
Ichsan,  S.A.,  2011,  Aktivitas  Ekstrak
Kayu  Suren  ( Toona  sinensis Merr.) Sebagai  Antioksidan  dan  Diabetes Secara In Vitro, Skripsi , Departemen Biokimia Fakultas Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan Alam,  Institut  Pertanian  Bogor, Bogor. Ion,  S.T.A.N.,  2009.  The  Anatomical Study  of  the  Stem  at  Two Gymnosperme Species ( Cryptomeria japonica Don , Ginkgo biloba L.), Bulletin UASVM Horticulture , 66(1). Electronic ISSN
1843-5394 JIS  K  1571-2004.  Test  Methods  for
Determining  the  Effectiveness  of
Wood  Preservatives  and  Their Performance  Requirement, [JIS] Japanese Industrial Standard , JIS K 1571-2004, Japanese Standard
Association, Tokyo, Japan, 2004. Lestari,  S.B,  dan  Pari,  G.,  1990,  Analisis Kimia Beberapa Jenis Kayu
Indonesia, Jurnal  Penelitian  Hasil
Hutan , Vol. 7:96-100.
Lukmandaru, G, dan Takahashi, K., 2008, Variation  in  the  Natural  Termite Resistance of Teak ( Tectona grandis
Linn.  fil.)  Wood  as  a  Function  of Tree  Age, Ann.  For.  Sci ,  65
(708):1–8.
Lukmandaru, G., 2009, Pengukuran Kadar Ekstraktif  Dan  Sifat  Warna  Pada Kayu  Teras  Jati  Doreng  ( Tectona grandis ), Jurnal  Ilmu  Kehutanan,
Vol III (2): 67- 72.
Martawijaya,  A,  Kartasujana,  I,  Kadir,  K, Prawira,  S.A.,  1989, Atlas  Kayu Indonesia  Jilid  II ,  Bogor,  Balai Penelitian Hasil Hutan Bogor.
Muslich, M, Jasni., 2004, Keterawetan dan Ketahanan  Enam  Jenis  Kayu  yang Diawetkan  dengan  CKB  Terhadap Rayap  Tanah  dan  Bubuk  Kayu Kering, Jurnal  Ilmu  dan  Teknologi Kayu Tropis , Vol. 2(1): 53-58.
Pasaribu,  G.  dan  Setyawati,  T.,  2011, Aktivitas Antioksidan dan Toksisitas Ekstrak Kulit Kayu Raru (Cotylelobium  sp) ,  Pusat  Litbang Keteknikan Kehutanan dan Pengelolaan Hasil Hutan, Bogor. Sari, R.K, dan Syafii, W, 2001, Sifat Anti
Rayap Zat Ekstraktif Kulit Kayu Jati ( Tectona  grandis L.f.).  Fakultas
Kehutanan  IPB, Jurnal  Teknologi Hasil Hutan , Vol. XIV (1): 1-8. Sastrodiharjo, S., 1999, Arah Pembangunan dan Strategi Penggunaan Pestisida Nabati. Makalah  Disajikan  pada  Forum Komunikasi  Pemanfaatan  Pestisida
Nabati ,  Balai  Penelitian  Tanaman Rempah dan obat. Bogor.
Savill,  P.,  2015, Cryptomeria  japonica (Thunb.  ex  L.f.)  D.  Don  Japanese Red Cedar, or Sugi Silviculture and Properties, Quarterly  Journal  of Forestry . 109 (2): 97-102.
Setyowati, W.A.E, Ariani, S.R.D, Ashadi, Mulyadi, B, Rahmawati, C.P., 2014, Skrining  Fitokimia  Dan  Identifikasi Komponen  Utama  Ekstrak  Metanol Kulit  Durian  ( Durio  zibethinus Murr.)  Varietas  Petruk. Jurnal
Vol. 8 (2) : 75 - 87
Seminar  Nasional  Kimia  Dan Pendidikan  Kimia  VI ,  ISBN  (
979363175-0): 271-280. Sudrajat., 2012, Toksisitas Ekstrak Batang Kayu Bawang ( Scorodocarpus borneensis Becc.)  Fraksi Etanol-Air
Terhadap  Rayap Coptotermes sp.
(Isoptera: Rhinotermitidae), Mulawarman Scientifie , Vol. 11 (1):
29-40.
Syafii, W., 2000, Ekplorasi dan identifikasi komponen bioaktif beberapa  jenis  kayu  tropis  dan kemungkinan pemanfaatannya sebagai  bahan  pengawet  alami, Laporan Penelitian ,  Bogor, Jurusan Teknologi  Hasil  Hutan,  Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.
Tambunan,  B,  Nandika,  D.,  1989, Deteriorasi  Kayu  Oleh  Faktor
Biologis .  Departemen  Pendidikan Dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal  Pendidikan  Tinggi,  Pusat Antar Universitas Bioteknologi, IPB Bogor.
Tarumingkeng,  R.C.,  1992, Dinamika
Pertumbuhan  Populasi  Serangga . Bogor, Institut Pertanian Bogor. Wiryadiputra,  S.,  2007, Epidemi  Penyakit Tumor Pada Sengon ( Paraserienthes  falcataria )  di  Jawa
Timur,  Indonesia, Jurnal  Ilmu Kehutanan . Vol.4, No.1.
Wahyudi,  I.,  2013,  Hubungan  Struktur Anatomi  Kayu  Dengan  Sifat  Kayu, Kegunaan Dan Pengolahannya, Diskusi  Litbang  Anatomi  Kayu Indonesia , Bogor 3-4 Juni 2013.
Yunasfi.  2008.  Fungi  at Eucalyptus urophylla S.T.  Blake  in  Log  Yard (TPK)  PT.  Toba  Pulp  Lestari,  Tbk. Kabupaten  Toba  Samosir  North Sumatera.  Sumatera, Jurnal  Hutan dan Masyarakat , 3 (1): 001-110